62 
und würde der Rest als aus 1,15 Silicium Eisen bestehend 
zu betrachten sein. 
Demnach besteht der Stahl aus 
96,66 bestem Stahl nach der Formel: 
Fe C + Fe C + C un( i 2,54 Schlackenbilder. 
von 16 24 
Da der Stahl keinen Rothbruch zeigte, so ist es wahr¬ 
scheinlich, dass Schwefel und Arsen sich chemisch verbun 
den haben, und so w eniger schädlich auf den Stahl wirken. 
Aus dieser Betrachtung erhellt, weshalb die vorher an¬ 
geführten Zusätze von Braunstein oder rhonerde einen 
so gewaltigen Einiluss auf Korn und Luster im Guss¬ 
stahl ausüben; denn da die Silicium-Verbindung von ^isen 
und Mang an nach Berzelius und Wühler dem Roheisen ähn¬ 
lich sind und auch nahezu dessen Schmelzpunkt besitzen, 
so wird wahrscheinlich Silicium Alumin einen ganz ähn¬ 
lichen Körper bilden, die, da sie leicht flüssiger s.nd als 
die Stahlmolecüle das Flussmittel für fcussstah! abgeben, 
woraus beim Erkalten der Stahl gleichsam heraus krystalli- 
sirt, so dass also die Kornbildung des Stahls je nach diesen 
Schlackenbildern eine verschiedene ist, da ja bekanntlich 
die Lösungsmittel auf die Krystallform von Einfluss sind. 
Ferner wird es klar wesshalb das Roheisen aus mangan- 
haltigem Brauneisenstein oder aus Magneteisenstein einen 
gröberen Bruch hat und auch meist dunkler von Farbe ist, 
als Roheisen aus Thoneisenstein, welches durchschnittlich 
feinkörnig ist und für Giesserei eine weil grossere Festig¬ 
keit zeigt, wie uns dieses das Roheisen von der Siegbm- 
o-er Hüfte beweist. Die Qualität des Roheisens, Stahls 
und Schmiedeeisens ist demnach nicht allein abhängig von 
seinem Kohlenstolfgehalte, sondern ist mit bedingt von den 
Schlackenbildern und deren Quantitäten. 
Fragen wir nun weshalb die Schlackenbildei von so 
grosser Wichtigkeit für Eisen, Stahl und Roheisen sind, 
so folgt die Antwort: 
Die Schlackenbilder bewahren das Eisen, den Stahl und 
Roheisen vor zu rascher Entkohlung, oxydiren rascher als 
Eisenkohlenstolfverbindungen und gehen so im Feuer stets 
in eine schützende Schlacke über, die das Eisen, Stahl etc. 
vor Verbrennen bewahren.“ 
Der Präsident , Herr Oberberghauptmann v. Dechen, 
leo-te ein Exemplar eines neuen, in den oberen Schichten 
des Steinsalzes zu Stassfurth vorkommenden Minerals vor, 
welches Dr. Reichardt in der Beschreibung des Steinsalz- 
